31212 找平层施工 水泥砂浆找平层施工主要注意表面压实平整, 平收水后应二次压光,充分养护,不得有酥松、起砂、起皮现象。为下一步卷材防水施工创造条件, 注意底板 与突出底板结构的连接处,以及基层的转角处, 均应做 成半径为50mm的圆弧。 313 桩头底部刚性防水层施工处理 31311 桩头混凝土处理 人工凿桩时应根据测凿标高线进行凿桩 分层凿除,严禁把桩钢筋拧成麻花状,影响钢筋受力性 能;桩截完后要求嵌入承台, 因此必须满足锚入长度, 桩头表面要求基本平整,严禁缺棱少角, 截桩完毕后必 须进行验收,合格后方可进行下一道工序; 斜钢筋需要调正调直;桩经凿完并验收合格后,方可浇 筑混凝土垫层(同底板混凝土垫层一并施工) 31312 桩头刚性防水层与大面积卷材柔性封边处理 对桩头平面采用防水宝多道刚性防水 厚度为20mm,防水外边比桩边大出250mm 与防水卷材搭接, 搭接缝采用丁基橡胶密封条双道柔性封边( 见图3) 桩基钢筋防水细部处理31313 桩基竖向钢筋防水处理 在桩基竖向钢筋上采用1 道丁基橡胶密封条柔性 止水环,1 道钢板止水环的措施(见图3) 314 三元乙丙橡胶防水卷材施工 31411 定位弹线 按卷材规格、铺设要求、细部尺寸, 确定卷材的铺 设方案,在基层上将每道卷材的位置在基层上弹线, 置时注意避免使卷材的搭接缝通过桩头,卷材的铺设 方向应垂直于底板的长边方向。 2008 10张武廷等:桩、筏形基础地下防水工程设计与施工 37 1994-2011China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net 2012-05-18################ ########2012-05-18######## ################2012-05-18 2012-05-18################ ########2012-05-18######## ################2012-05-18 31412 铺设卷材 将卷材的长边沿基准线展开铺设在基层上, 铺设 时不允许拉伸卷材,使卷材松弛地铺设在基层上, 且不 得有折皱存在。 31413 粘贴卷材搭接缝 粘贴时沿卷材搭接缝部位每隔1m 左右涂刷少许 基层胶粘剂,待干燥至指触基本不粘时将搭接缝处的 卷材翻开,临时粘结固定。再用毛刷在翻开的卷材搭 接缝的两个粘结面上均匀涂刷胶粘剂。待胶粘剂干燥 至指触基本不粘时将卷材搭接缝翻过粘合, 可一边用 手压合一边排除空气。粘合后再用压辊压合一遍。卷 材的搭接宽度为100mm。搭接缝采用双道丁基橡胶密 封条封闭(见图3) 用手持压辊压平,以增加三元乙丙 接缝严密性。注意卷材应平整、顺直, 搭接尺寸正确, 不得有扭曲、折皱、翘边现象。卷材在保护墙上宜采用 空铺法施工 预留200~300mm的甩头,用于竖向防水 接头。施工完毕后将甩头折叠至保护墙上, 土建单位 用石灰砂浆或低等级砂浆砌砖加以保护。 31414 卷材附加层施工 在保护墙与底板交接处的阴角及基坑处的阴角应 做附加增强层, 宽度为500mm, 工艺采用满粘法施工 胶粘剂涂刷应均匀,不漏底,不堆积。铺贴卷材时应控制胶粘剂涂刷与卷材铺贴的时间间隔, 排除卷材下的 空气,并用辊压粘结牢固, 卷材搭接100mm。同样, 接缝采用双道丁基橡胶密封条封闭,用手持压辊压平。315 防水钢筋混凝土底板施工 保护层采用C20 细石混凝土, 厚度50mm, 主要目 的是保护卷材防水层不被底板钢筋混凝土施工破坏。 底板采用泵送商品混凝土,混凝土体积相对较大, 底板 除后浇带外不允许留结构施工缝,由于处于秋季, 青岛 天气相对炎热, 因此控制大体积混凝土不因温度而产 生收缩裂缝非常关键。为加快施工进度, 由混凝土泵 车通过自带的布料机及泵管送至结构部位。 改进混凝土振捣工艺 对浇筑后的混凝土,在振捣界限以前进行二次振捣、二次收光, 排除混凝土因泌 水在粗骨料水平钢筋下部产生的水分和空隙,提高混凝 土与钢筋的握裹力,防止因混凝土沉落而出现裂缝。 控制混凝土的入模温度 在搅拌车上搭遮阳 棚,在混凝土水平输送管上覆盖草包等隔热材料, 并经 常洒水冷却,采用一个坡度,薄层浇筑, 循序推进, 一次 到顶的浇筑方法来缩小混凝土的暴露面, 以及加大浇 筑强度缩短浇筑时间等措施 ,防止混凝土被晒热。 做好混凝土的保温,保湿养护 用1层塑料布、 以减少混凝土表面的温度梯度,延长散热时间,充分发挥混凝土的潜力和材料的松 弛特性,使混凝土的平均总温差所产生的拉应力小于 混凝土抗拉强度, 防止产生表面裂缝, 刚浇筑的混凝 土,水化速度快, 适当的潮湿条件可防止干缩, 有利水 化的继续进行从而再提高抗拉强度, 以防止干裂或温 混凝土的泌水处理 大流动性混凝土在浇筑和振捣过程中,上涌的泌水和浮浆随混凝土坡面下流到 坑底。再顺两侧模板底缝流坑外, 少量来不及排除的 泌水随着混凝土浇筑向前推进被赶至基坑顶端, 端模板下部的预留孔洞排至坑外。当混凝土大坡面的坡脚接近顶端模板时,改变混凝土浇筑方向, 即从顶端 往回浇筑,与原浇斜坡相交成一个集水坑, 另外有意识 地加强两侧模板处混凝土的浇筑强度, 这样集水坑逐 步在中间缩小成水潭,用软轴泵及时排除, 采用这种方 法排除最后阶段的所有泌水(见图4) 混凝土的表面处理 混凝土表面水泥浆较厚,在混凝土浇筑结束后要认真处理。经2~3h 左右, 在初凝前用平板振动机再次振动一遍,然后用木楔打磨压实, 以闭合收水裂缝, 12~14h后覆盖一层塑料布一层再生地毯,充分浇水润 湿养护。 随着城市建设发展,深基坑工程增多,做好地下 室防水工作非常重要,笔者针对桩、筏板基础地下防水 工程的设计与施工 提出采用2道刚性防水 道三元乙丙橡胶卷材柔性防水的复合防水施工方案, 同时对 重点桩基部位采用多道刚性防水、柔性封边, 桩基竖向 钢筋采用两道止水环的措施 ,该防水设防满足《地下工 程防水技术规范》GB5010822001 防水等级为二级要求, 同时施工操作相对简便, 有效地保证了地下室功能的 安全性。 垫层首次采用C25S6微膨胀防水混凝土施工效 果良好,未见裂缝, 不仅起到刚性防水层作用, 同时为 下一步卷材防水施工创造很好工作条件。 对桩头进行特殊防水处理,有效解决了桩头及 沿着桩基竖向钢筋渗漏难题,且施工简便。 对三元乙丙橡胶卷材搭接缝的严格处理,有效 的保证接缝的严密性,最终卷材防水效果良好。 施工技术第37 1994-2011China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net 2012-05-18################ ########2012-05-18######## ################2012-05-18 2012-05-18################ ########2012-05-18######## ################2012-05-18 施工方法211 施工环境要求 现场环境温度5 混凝土表面温度应控制在5~45 。风力五级, 避免强烈阳光直射。环境相对 湿度控制在85 %以内,施工环境不得有扬尘。 212 混凝土基面预处理 宽度小于012mm的龟裂用水泥砂浆压抹封闭; 混凝土局部不平整部位用磨光机轻磨, 局部混凝土缺 陷采用环氧乳液水泥= 1(018~019) 氧水泥浆封闭。施工过程遵循轻磨少抹原则,尽量保 持混凝土基面原貌。 用高压水清除混凝土表面不利于硅烷浸渍的灰尘、苔藓等有害物和污染物;当混凝土表面附有脱模剂 或其它油污不易清除时, 采用1 %草酸清洗后, 涂装硅烷的混凝土表面应为干状态,下雨或强 风时不施工。在水位变化区施工时, 应尽量延长喷涂 前的自然干燥期。 213 硅烷涂覆 或混凝土修补后应14d。 硅烷涂料施工方法有喷涂、刷涂、辊涂或漫涂。开工前监理和施工方就各种施工方法做了现场试验, 优选了辊轴滚涂工艺进行施工 涂装应使被涂表面饱和均匀。在立面和顶面采用与平面相同的滚涂方法, 边角和不易滚涂部位采用刷涂进行预涂。每遍涂装使 用量为100gΠm 无时间间隔限制,即在 “湿碰湿”或“湿碰干”状态下均可进行。这是因为在 “干”或“湿”状态下 层硅烷涂料均能继续渗透到混凝土表层形成树脂保护。这一特点明显优于其它油 漆涂料的涂装工艺。 辊涂后混凝土外观颜色应均匀,无漏挂、流挂、 气泡现象。 硅烷涂料不得稀释,使用前启封, 应在72h 质量检查311 外观质量检查 硅烷涂覆面完工后,混凝土仍保持其原色, 肉眼观 察;手触摸表面与常规混凝土相似。但表面洒水后观 察即有明显的憎水表现, 形成类似荷叶聚水珠的疏水 效果;外观颜色均匀,无漏挂、流挂、气泡现象。 312 硅烷涂料性能检测 该项防护工程施工过程中, 监理对有关硅烷涂覆 质量进行了取样并请有关部门对样品进行了检测。完 工后,对混凝土进行钻孔取芯( 芯样直径为50mm、长 50mm) ,并对芯样进行了检测。检测结果表明, 硅烷材 料样品各项指标符合产品质量标准, 混凝土芯样硅烷 浸渍指标符合《海港工程混凝土结构防腐蚀技术规范》 TJ27522000。检测结果如表1、2 所示。 HD10521(BS1701) 硅烷防护材料( 取样检验报告项目 标准规定 检验结果 单项评定 外观 无沉淀、无漂浮 物,呈均匀状态 符合标准规定 合格 吸水率Π% 20 10 合格 标准状态渗透性 2mm,无水 迹,无变色 合格密度Π(gΠmL) 混凝土表面硅烷浸渍材料检验报告检验项目 性能指标 检测结果 吸水率Π(mmΠmin 0101001007 渗透深度Πmm310 311 氯化物吸收量降低效果Π% 90 9011 结语硅基纳米混凝土防护材料在国外工程中有广泛应 用,但在我国水利工程中的应用尚需积累更多的实际 经验,这种防护材料所具备的特点和各项性能指标也 将接受时间的检验。参建各方在三峡工程右岸坝顶建 筑外墙防护工程施工中, 本着严谨、务实的态度, 遵循 “做好防护工程 ,树立三峡形象”的原则, 各道工序严格 把关,积极总结施工经验,防护工程得以顺利完成 生的裂缝,确保了第2道刚性混凝土的抗渗性能。 月竣工使用至今,地下室使 用效果良好。 参考文献: 中国建筑科学研究院.GB5010822001 地下工程防水技术规范 山西建筑工程(集团)总公司. GB5020822002 地下防水工程质量 验收规范[ 上海市建设和管理委员会.GB5020222002 建筑地基基础工程施 工质量验收规范[ GJΠT10295混凝土泵送施工技术规范 中国建筑科学研究院.GB5020422002 混凝土结构工程施工质量 验收规范[ 薛振东,徐帆.地下防水工程[ 北京:中国建筑工业出版社,2001. 2009年《施工技术》杂 施工技术第37 1994-2011